über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 63 



Schwefelsäure (aus 1 Theil koneentrirter Saure und 2'_, Theilen Wasser) 

 löset den Stahl sehr schnell auf und es fallen dabei Graphitblättchen ab, 

 welche sich bald in schwarzbraune Kohle umändern. W ird die Flüs- 

 sigkeit schnell von dem noch nicht völlig aufgelösten Stahl abgegossen, 

 ehe die Graphitblättchen gänzlich in Kohle umgeändert sind, und wird 

 die schon entstandene Kohle durch Atzkali weggenommen , worin sie 

 sich mit dunkelbrauner, fast schwarzer Farbe auflöset, so lassen sich die 

 Graphitblättchen ziemlich rein darstellen. Sie haben ein metallisches 

 Ansehen, welches sie, unter Wasser aufbewahrt, behalten, aber bei der 

 Einwirkung der Luft bald verlieren. Vom Magnet werden sie angezo- 

 gen, hinterlassen beim Verbrennen im offenen Platintiegel rothes Eisen- 

 oxvd und erleiden durch koncentrirte Salzsäure die oben bemerkten 

 Veränderungen . 



Koncentrirte Salpetersäure löset den Cementstahl sehr schnell und 

 unter heftiger Entwiekelung von Salpelergas auf. Die Auflösung färbt 

 sich stark brannroth , indem die beim Autlösen abfallenden Graphit- 

 blättchen in röthlichbraime Kohle umgeändert und zum grofsen Theil 

 von der Säure aulgelöset werden. Aus der Autlösung des Cementstahls 

 in koneentrirter Salpetersäure, läfst sich die graphitische Verbindung, auf 

 die vorhin angegebene Weise, in gröfserer Quantität als bei der Anwen- 

 dung von starker Schwefelsäure darstellen. Hundert Theile dieser Ver- 

 bindung hinterlassen, nach anhaltendem Kalciniren im offenen Platiniiegel, 

 zwei und achtzig bis vier und neunzig Theile rothes Eisenoxyd. Wird, 

 statt der koncentrirten, sehr verdünnte Salpetersäure angewendet, so er- 

 folgt die Aullösung des Cementstahls langsamer und es scheiden sich 

 keine Graphitblättchen ab, sondern es bleibt blofs röthlichbraune, vom 

 Magnet nicht anziehbare Kohle zurück , welche noch vor dem Glühen 

 im Platintiegel explodirend verbrennt. Eben so wenig lassen sich die 

 Graphiihlättchen, in abscheidbarer Menge, durch Auflösen des Cement- 

 stahls in koneentrirter Salpetersäure darstellen, wenn der Stahl durch an- 

 haltendes kaltes Hämmern vorher ein dichteres Gefüge erhalten hat. 



Fast eben so wie der Cementstahl, verhält sich auch der langsam 

 erkaltete Gufsstahl, bei der Einwirkung der Säuren. Der einzige Unter- 

 schied besteht darin . dafs die Auflösung in Salpetersäure langsamer er- 

 folgt und dafs die Graphitblättchen fast in dem Augenblick wie sie ab- 



